VJII. — Procédé pour analyser par voie sèche les minerais 

 de zinc , 



Is. KUPFFERSCHLAEGER. 



-'««^■- 



Les procédés connus jusqu'à présent pour analyser les minerais 

 de zinc par la voie sèche sont loin d'être exacts parce qu'ils 

 présentent des chances d'erreur dans leur exécution. Ainsi, le pro- 

 cédé par distillation ne peut fournir tout le zinc que contient un mi- 

 nerai si on ne le complète par quelques opérations de la voie hu- 

 mide; le mode d'essai par différence effectué à une température 

 moyenne, peut faire qu'il reste de l'oxide zincique non réduit dans 

 le résidu, et que, en outre, l'on soit dans Tincertilude après le gril- 

 lage de ce dernier sur le degré d'oxidation du fer qui se trouve 

 dans le minerai essayé. Cependant ce point est très-important à con- 

 naître, autrement on risquerait fort de faire erronément les calami- 

 nes rouges plus riches que les blanches. 



Quant au procédé par différence exécuté à une haute tempéra- 

 ture et avec fondants fixes , comme pour les essais de fer , il n'est 

 pas irréprochable non plus , en ce sens que, d'après les expériences 

 faites en 1846 par M. Chandelon , les fondants employés retiennent 

 dans ce cas une certaine quantité d'oxide zincique indécomposé à 

 l'état de silicate double , et que, par conséquent, tout le zinc ne 

 peut être dosé par différence au moyen de ce procédé. D'autre part, 

 il y a , comme nous allons l'indiquer plus loin , possibilité de sim- 

 plifier les opérations. 



Le procédé ancien , qui consiste à mêler le minerai zincifère avec 

 du cuivre et à en opérer la réduction par du charbon , dans un 



37 



